G A N 433 



la perte des portions de minerais qui s'en vont toujours avec 

 les gangues entraînées. 



On arrête alors l'opération. Les sables ainsi enrichis, et 

 prêts à être portés aux ateliers métallurgiques, se nomment 

 schlicks (nom allemand généralement adopté en France). 

 Chaque espèce de schlich est soigneusement distinguée T 

 d'après l'opération ou la série d'opérations par laquelle elle 

 a été produite , et chaque espèce est plus ou moins riche eu 

 minerai , ou abondante en gangue de telle ou telle nature. 

 Dans toutes ces séries d'opérations, les gangues baryliques 

 ou ferrugineuses , quand elles existent dans les sables , 

 augmentent continuellement les difficultés de la manipula- 

 tion, et elles finissent par rester en plus grande proportion 

 dans les schlichs. 



La plupart des minerais de fer exploités , n'ont pas ou 

 n'ont que très-peu de gangue proprement dite ; la masse 

 presque entière du gîte est formée de minerai dans lequel le 

 métal est souvent combiné avec des terres; ce minerai est 

 ordinairement grossièrement mélangé de parties terreuses 

 qu'on en sépare par un lavage très-simple, en l'exposant à 

 un courant d'eau assez considérable , dans lequel on le remue 

 soit à la main avec des râteaux et des râbles , soit au moyen 

 d'un arbre tournant armé d'ailes ou de bras qui battent et 

 agitent l'eau et le minerai. Cette machine se nomme pa- 

 touil/et. 



Dans les mines de mercure , la séparation des gangues 

 stériles se fait ordinairement par un simple triage et un cas- 

 sage à la main ; on ne lave quelquefois les minerais que 

 pour les dégager des parties terreuses qui les salissent et 

 empêchent de les trier. Tous les morceaux qui contiennent 

 du mercure, sont traités dans les fourneaux, et c'est par la 

 distillation qu'on sépare le métal de sa gangue. Dans cette 

 opération on mêle au minerai de la chaux, pour s'emparer 

 du soufre. La facilité du traitement chimique rend ici la pré- 

 paration mécanique inutile. 



Une simple distillation suffit de même pour séparer de sa 

 gangue le bismuth natif, et l'obtenir à l'état de métal, à 

 l'usine de Schneeberg, en Saxe. 



La grande fusibilité de l'antimoine sulfuré engage aussi à 

 le séparer de sa gangue par mie opération chimique. A cet 

 effet, on chauffe le mélange de gangue et de minerai, soit 

 dans un fourneau de réverbère , soit plus communément 

 dans des pots ou creusets percés de trous à leur partie infé- 

 rieure. Le minerai se fond à une foible chaleur , et coule 

 dans des creusets inférieurs ou dans le bassin du fourneau , 

 sans que la gangue éprouve de commencement de fusion. 



xu. u8 



